— 828 — 



5* porzione. Cristalli tetraedrici simili ai precedenti, monorifrangenti; 

 qualche raro individuo porta attaccato un microscopico cristallino birifran- 

 gente: la quantità di iodirite che in tal modo si trova presente accanto alla 

 soluzione solida, deve, però, per quanto ad occhio si può apprezzare grosso- 

 lanamente, essere inferiore all' 1 %• Fondendo al microscopio questi cristalli, 

 si osserva che nel raffreddamento a 147° si manifestano molti punti bili- 

 frangenti, similmente, ma in proporzione maggiore, a quanto accade per le 

 miscele 8 Agi + 2 Cui. 



L'analisi diede 188.54 % di Agi in peso. 



6* porzione. Questo prodotto non si presenta nè bello nè omogeneo ; vi 

 si osservano, frammisti ai soliti cristalli tetraedici, molti prismi birifrangenti 

 di iodirite, forse perchè fu raggiunto il limite di saturazione delle soluzioni 

 solide di Agi in Cui, come farebbe credere la presenza di qualche piccolo 

 individuo di iodirite attaccato ai cristalli della porzione precedente. 



Risulta, ad ogni modo, dall'analisi della 5 a porzione, che la miersite di 

 Spencer, analizzata da Prior non aveva, con tutta probabilità, la composi- 

 zione limite di questa serie di soluzioni solide, poiché il limite di solubilità 

 di Agi in Cui a temperatura ordinaria sembra superiore all'80 % molec. 

 di Agi (miersite di Spencer) e non dev'essere molto lontano dall'88.5 % 

 in peso, corrispondente all'86 °/o molec. circa. 



A proposito della possibilità di ottenere queste soluzioni solide cristalliz- 

 zate in individui distinti, ricorderò qui che anche per cristallizzazione diretta 

 delle masse fuse non dovrebbe esser difficile di ottenerli, poiché, estraendo 

 rapidamente il tubetto della pinza termoelettrica della massa fusa al 60 % 

 Cui, ebbi ad osservare che un cristallo si era abbozzato alla sua estremità; 

 aveva l'aspetto, per quanto incompleto di un rombododecaedro, il che fu 

 confermato dalle misure. Quantunque le facce non fossero perfettamente piane, 

 ottenni i valori (110) : (110) = 90° e (101): (110) = 59°. 



Discussione dei risultati. 



Stabilito, mediante l'osservazione microscopica del processo di cristal- 

 lizzazione dell' ioduro rameoso, che esso esiste al disopra di 440° in una 

 modificazione cubica, si possono interpretare, in modo esauriente, i risultati 

 dell'analisi termica del sistema Cui -{-Agi. 



Infatti, se entrambi i componenti cristallizzano dalla fase liquida amorfa, 

 nel sistema regolare, risulta evidente che possano formare cristalli misti in 

 tutti i rapporti, come è indicato dal diagramma di fusione, che, completato in 

 base agli altri risultati ottenuti per altra via, diventa il diagramma di stato 

 del sistema riportato nella annessa figura. 



La trasformazione di a Cu I in /? Cui birifrangente che è otticamente 

 molto facile ad osservarsi, non è accompagnata da effetto termico apprezzabile 



